SÉANCE DU 9 MARS 1897. 



41 



phyres décomposés par l'action longue des intempéries, que ces pierres 

 ne peuvent pas servir à la bâtisse. 



La grosseur des grains ne dit pas grand'chose, mais les schisteux 

 sont les moins résistants. 



Somme toute, les quatre classes ci-dessus donnent les pierres les" 

 plus résistantes qui existent pour les constructions. Les petits angles 

 qui s'en vont dans les expériences proviennent de fissures préexistantes 

 ou bien du travail de la taille. Le changement de couleur dans ces 

 pierres n'est pas dangereux; elles peuvent être kaolinisées par l'influence 

 de H^O et CO-j sur le feldspath, ce qui les blanchit. Quand les pierres 

 ont une odeur argileuse, cela est mauvais et un indice de décomposition. 



En cas de doute, il faut faire un sUt (coupe mince) et des épreuves à 

 la congélation et aux intempéries (voir plus loin). 



Des silicates frais résistent aux fumées. 



Dans les pierres kaolinisées et argileuses, il peut se former du sulfate 

 d'alumine soluble, et alors elles deviennent poreuses. 



Dans la deuxième catégorie, on a : 



Liparite, trachyte, basalte, tuf de diabase et andésite. 



Au dôme de Cologne, on a employé du trachyte et de l'andésite des 

 Sept-Montagnes (entre autres) ; il y a peu d'exemples de constructions en 

 ces pierres. 



Les porphyres à odeur argileuse et à calcaire, 'de même que les cal- 

 caires argileux, doivent être écartés. 



n. Carbonates. 



1° Ne prenant pas l'eau, sans limés et sans fissures; 

 2^ Ne prenant pas l'eau, schisteux, terrasseux, oolithiques et 

 argileux; 



3" Prenant l'eau : calcaires oolithiques. 



Les premières ne résistent pas aux acides, perdent leur taille, leur 

 poli et les arêtes vives s'en vont; les carbonates deviennent des sulfates 

 par SO2 et les carbonates des bicarbonates solubles. La résistance à la 

 compression n'en souffre pas, mais l'aspect devient mauvais. 



Les deuxièmes se délitent et les acides ont beau jeu; puis intervient 

 l'eau passant de l'état liquide à l'état solide. 



Les pierres du Pohjlechnicum de Zurich sont de cette qualité et, après 

 vingt-cinq ans, il faut cimenter des fentes de 5 centimètres de pro- 

 fondeur. 



